190 Sitzung der physikalisch rnatheviatischen Klasse 



dunkler Riickstand, der, nach wiederholtem Kochen mil frischer 

 Siiure und Auswaschen, in einer Platinschale mit mafsig starker 

 Kalilauge iibergossen , eine heftige Entwicklung von Wasser- 

 sloffgas zeigte, indem sich das Siliciumoxyd, welches mit dem 

 Graphit gemengt war, ais Kieselsaure auflosle, (und der vorher 

 schwache Geruch der fliichtigen Kohlenstoffverbinduiig stark 

 hervortrat). Nach dem Digeriren wurde die alkalische Fiiissig- 

 keit abfiltrirt, die Waschwasser gingen triibe hindurch, und als 

 die Ursache dieser Triibung ergab sich Titansaure, welche 

 allerdings nur bei Anwendung so grofser Mengen Material im 

 Roheisen selbst nachzuweisen ist '). Der riickstandige Grapbit 

 farbte Ather und Alkohol beim Kochen schwach gelblich; er 

 wurde schliefslich noch mit S'aure und Wasser ausgewaschen 

 und scharf getrocknet. Er hatte nun ein ganz reines Ansehen 

 und wog 1,848 Grm., d. h. er betrug 1,707 pC. des Roheisens. 

 Beira Verbrennen in Sauerstoff hinterliefs er 5,56 und 5,85 — 

 im Mittel 5,7 pC, so dafs seine wahre Menge, wenigstens an- 

 nahernd, 1,742 Grm. = 1,61 pC. des Roheisens ist. 



Nimmt man nun den gesammten Kohlenstoffgehalt dieses 

 Roheisens mit Karsten zu 5,8 pC. an, so macht der chemisch 

 gebundene nur 4,2 pC. aus. 



Ungeachtet, wie hiernach erwiesen ist, zwischen den blat- 

 trigen Massen des Spiegeleisens sich Ausscheidungen von Koh- 

 lenstoft' finden konnen, wird docb Niemand bezweifeln, dafs das 

 Spiegeleisen selbst ein homogener und physikalisch wohl cha- 

 rakterisirter Kiirper ist. Aber hochst selten gelingt es, wirk- 

 liche Krystalle zu finden, denn die Masse stellt nur ein Aggre- 

 gat blattriger polyedrischer Theile dar (gleich dem Zink), deren 

 Neigungen nichts Constantes haben. Nur einmal habe ich in 

 Hohlungen kleine Krystalle gefunden, rechtwinklig vierseitige 

 Tafeln, die an zwei gegeniiberstehenden Seiten eine Zuschiir- 

 fung von 112° 24' zeigten (Winkel der Zusch'arfungsflache ge- 

 gen die Tafelflache = 123|°). Die unvollkommene Ausbildung 



*) Die aufgeloste Kieselsaure wurde = 1,345 = 0,628115 Kiesel = 

 0,58 pC. gefunden, wobei die in der sauren Auflosung des Eisens enthal- 

 tene uicht in Anschlag gebracht ist. Karsten giebt im Ganzeu nur 

 0,524 pC. Kiesel an. 



